Untersuchungsmethoden ( Mineral ogische Untersuchungs 1 1 1 ethoden ) 



155 



ches man zwei Bilder einer vorgelegten 

 Oeffnung eines dunklen Schirmes sieht. 

 Das Licht der beiden Bilder ist senkrecht 

 zueinander polarisiert. Bringt man einen 

 doppelbrechenden, pleochroitischen Kristall 

 so vor die Oeffnung, daB seine Sehwingungs- 

 richtungen mit denen des Kalkspats zu- 

 sammenf alien, dann sieht man in den beiden 

 im Kalkspat entstandenen Bildern der 

 Oeffnung die Farbe der beiden Strahlen 

 des Minerals. 



30) Method en znr Untersuchung 

 mechanischer Eigenschaften. Zur Be- 

 stimmung von Eigenschaften der mecha- 

 nischen Elastizitat hat die Mineralogie vielfach 



zur Bestimnning der Harteunterschiede in 

 verschiedenen Richtungen dienen ver- 

 schiedenartig konstruierte Sklerometer. 

 Diese beruhen entweder auf der Methode 

 des Ritzens oder des Bohrens oder des 

 Einschneidens eines Radchens. Als Spitze 

 wird entweder Diamant oder Stahl, als 

 Radchen werden verschieden harte Metalle 

 verwendet. Je naher die ritzenden Spitzen 

 oder die schneidenden Metalle in ihrer Harte 

 dem zn untersnchenden Minerale stehen, um 

 so genauer werden die Resultate, um so 

 groBer 



erscheinen die Harteunterschiede in 

 verschiedenen Richtungen. Beim Ritzen 

 geschieht dies in orientierter Weise so, daB 



keine eigenen Methoden. Es werden Biegungs-, die Mineralplatte auf einem drehbaren Tisch 

 Druck- und Zugfestigkeiten bestimmt. Beson- liegt, der in der gewiinschten Richtung unter 

 deres Augenmerk hat man neuerdings der der ritzenden Spitze weggezogen wird. Die 

 Plastizitat bei tieferen und hoheren Tempe- Spitze selbst wird allmahlich immer mehr 

 raturen zugewandt. Gewohnlich verfahrt man belastet, bis auf dem Mineral ein deutlicher 

 dabei so, daB man den zu untersuchenden 

 Kristall in leicht schmelzbare Stoffe (Paraffin, 

 Wachs, Woodsches Metall, Blei) einbettet 

 und dann einseitigem Drucke unterwirft. 

 Es schlieBen sich solche Unersuchungen 



eng an die iiber die Gleitung an. Sie werden 

 in gleicher Weise oder durch einfache< Ein- 

 driicken eines Messers (Baumhauerscher 

 Versuch beim Kalkspat) oder endlich mit 

 besonderen kleinen Pressen angestellt. Es 

 gehort hierher auch die Darstellung von 

 sogenannten Schlag- und Druckfiguren nach 

 Reusch, welche so erfolgt, daB man eine 

 Nadel in eine Mineralplatte (Glimmer,' Stein- 

 salz usw.) durch scharfen 

 Schlag hineintreibt oder mit 

 einer stumpfen Spitze einen 

 Druck auf eine sole-he 

 Platte ausiibt. 



Weitere spezifisch mi- 

 neralogische Bestim- 

 mungen sind solche der 

 Harte der Mineralien. 

 Die einfachste und zu- 

 gleich verbreitetste Me- 

 thode ist das Ritzen, 

 d. h. das Eindrangen einer 

 harten iiber die Kristall- 

 flache hinweggleitenden 

 Spitze. Man bedient sich 

 hierzu und zur Einteilung 

 nach der Harte der soge- 

 nannten Mohsschen 

 Harteskala, welche aus 

 folgenden leicht in groBeren 

 Stiicken erhaltlichen Mine- 

 ralien zusammengesetzt ist : 

 Harte 1. Talk; 2. Gips; 

 3. Kalkspat; 4. FluBspat; 

 5. Apatit; 6. Feldspat; 

 7. Quarz; 8. Topas; 9. Ko- 

 rund; 10. Diamant. 



Zur genaueren Bestimmung, insbesondere 



Ritz entsteht. Die Belastung gibt ein MaB 

 fiir die Harte (Fig. 11). Beim Rotations- 

 sklerometer wird die zu untersuchende 

 Platte in orientierter Lage und mit einer 

 bestimmten Belastung gegen das rotierende 

 Radchen gedriickt, dann nach einer bestimm- 

 ten Anzahl von Umclrehungen der Gewichts- 

 verlust des Untersuchungsobjektes bestimmt. 

 Der Gewichtsverlust gibt ein MaB fiir die 

 Harte, zu der er im umgekehrten Verhaltnis 

 steht (Fig. 12). 



3d) Methoden zur Untersuchung 

 thermischer Eigenschaften. An ther- 

 mischen Verhaltnissen wird gewohnlich nur 



Fig. 11. 



Ritz-Skleroineter. Aus dem Katalog von Voigt und 

 Hochgesang. 



die Warmeleitung nach einer 

 im Prinzip von Senarmont 



besondereu 



angegebenen 



